527 



stark verdickt, sie sind, anter Wasser gesehen, nicht um sich selbst 

 gewanden. Die in der Wandung dieser Zellen vorkommenden Po- 

 renkanäle wurden bisweilen irrthümlich als Gliederungen angesehen. 

 Die Hanffaser ist weniger biegsam als die Leinfaser, die natürlichen 

 Enden der Zelle sind in der Regel gabelförmig getheilt. — Jod and 

 Schwefelsäure bewirkt bekanntlich eine blaue Färbung des Zellstoffs ; 

 die Wand aller biegsamen Bastzellen, aus ihm bestehend, wird blau 

 gefärbt. Die Leinfaser verhält sich bei solcher Behandlang anders 

 als die Hanffaser: erstere zeigt ein zierliches dankelblau gefärbtes 

 Spiralband oder Ringe; die Schichten, welche die Wand der letzte- 

 ren bilden, quellen dagegen ohne Spiral- und Ringbildung auf; in 

 der Regel erscheinen die innersten Schichten wagrecht gestreift. — 

 Die Baumwolle und die Fasern der B rennnessel sind unter 

 Wasser gesehen plattgedrückt und um sich selbst gewunden, ihre 

 Wand ist schwächer verdickt als bei der Lein- und Hanffaser. Die 

 Baumwollenzelle ist ihrer ganzen Länge nach von gleicher Breite, 

 die Bastzelle der Nessel zeigt dagegen abwechselnd Erweiterungen 

 und Einschnürungen, wie selbige für die Bastzelle der Vinca längst 

 bekannt sind. Unter Jod und Schwefelsäure verhält sich die Baum- 

 wolle der Leinfaser ähnlich ; sie zeigt Spiralen oder Ringe, während 

 die Nesselfaser in der äussersten Schicht ein sehr weit gewundenes 

 Spiralband, in den inneren Schichten dagegen sehr zarte dicht auf 

 einander folgende Spiralen entfaltet. — Die Bastzelle des neusee- 

 ländischen Flachses (Phormium tenax) gleicht unter Wasser 

 gesehen der Leinfaser, unterscheidet sich jedoch durch ihre Starrheit 

 augenblicklich von derselben. Ihre Wandung ist verholzt ; sie wird 

 desshalb durch Jod und Schwefelsäure nicht blau gefärbt. Durch 

 Kochen mit Aetzkalilösung entfernt man den Holzstoff, die vorher 

 starre Bastfaser wird biegsam; mit Jod und Schwefelsäure behan- 

 delt, verhält sich dieselbe jetzt genau wie die Baumwolle ohne An- 

 wendung von Kali; doch wirkt die Schwefelsäure etwas heftiger, 

 die Faser wird sehr bald zerstört. Die Gegenwart an Holzstoff im 

 neuseeländischen Flachs bedingt wahrscheinlich die grössere Halt- 

 barkeit desselben und seinen Werth zur Herstellung von Schiffssei- 

 len. — Will man irgend ein Gewebe auf den Ursprung seiner Bast- 

 zellen untersuchen, so zerfasere man eine kleine Probe desselben 

 nach der Richtung der beiden sich kreuzenden Fäden, und bringe 

 dieselbe in einen Wassertropfen, mit einem Deckglase belegt, unter 

 das Mikroskop ; eine 200malige Vergrösserung ist ausreichend. Man 

 erkennt auf diese Weise bei sorgfältiger Betrachtung die Natur einer 

 jeden im Gewebe vorhandenes Faser, während die Farbeprobe, 



